474 Kniil Heck. 



kein anderer Widerstand ausser dem des Galvanometers und der 

 Tliernioelemente im Galvanometerkrois sich Ijefand. — Es wurde auch 

 hier zuerst eine genaue Graduierung des Galvanometers vorgenommen. 



Das Siemens-Milli-Amperemeter, das zur Messung der Ströme 

 diente, — es war das gleiche Instrument wie in I. — wurde neuer- 

 dings genau geaicht mit einer genauen Stromwage. 



Über die Provenienz der Metalle seien die folgenden Angaben 

 gemacht : 



Das Nickel wurde wie in I. von Basse und Selve in Westfalen 

 direkt in Stangenform geliefert. Es war als rein bezeichnet, doch 

 zeigte eine chemische Analyse, die ich später vornehmen liess, dass 

 es nicht un])edeutende Zusätze anderer Substanzen enthielt. Daraus 

 erklärt sich auch der relativ niedrige Wert der Wärmeleitfähigkeit 

 (0,120). 



Das Eisen stammte von einer Zürcher Firma und war gewöhn- 

 liche Handelsware und zwar wie in I. gezogenes Flusseisen. 



Das Kadmium und das Zink wurde als rein in Form von Tropfen 

 geliefert von Mei'ck in Darmstadt und in der Werkstatt des physi- 

 kalischen Instituts gegossen. Wie eine spätere Prüfung ergab, waren 

 sowohl die Kadmium- als die Zinkstäbe absolut homogen; es konnten 

 nicht die geringsten Poren aufgefunden werden. 



Zur Bestimmung der inneren Wärmeleitfähigkeit k wurden alle 

 vier Metallstäbe in genau der gleichen Dicke (g = 1,757 cm^) her- 

 gestellt und in der Länge von 16,2 cm; sie alle wurden in demselben 

 Kühlgefäss untersucht. Zur Untersuchung der äusseren Wärmeleitfähig- 

 keit h wurden diese Stäbe in ein anderes Kühlgefäss — aber für alle vier 

 Stäbe das gleiche — gehängt. Von diesen Stabstücken wurden dann — 

 ohne Änderung des Querschnitts — die Teile abgeschnitten, die zur 

 Messung des Peltier-Eifekts dienten. So wurde sowohl Wärmeleit- 

 fähigkeit als Peltier-Effekt an genau den gleichen Materialstücken 

 gemessen, und wegen der Gleichheit der Querschnitte hatte /i bei der 

 A-- und /7-Bestimmung den gleichen Wert, zumal da Stäbe und Kom- 

 binationen in das gleiche Kühlgefäss zu stehen kamen. 



I. Die Messung der äusseren Wärmeleitfähigkeit //. 



(Veigl. I. S. 1-24 f. uiul 13'J IT.) 

 Weil alle vier untersuchten Stäbe genau den gleichen Querschnitt 

 und die gleiche Länge hatten und in dem gleichen Kühlgefäss zur 

 Abkühlung gelangten, so ist es interessant, die Werte von li für die 

 verschiedenen Substanzen unter einander zu vergleichen. Die Resultate 

 sind in Tabelle 2 zusammengestellt, worin u die Temperatur-Ditferenz 

 zwischen Stab und Umgebung bedeutet. 



